La Nación militar (1903-01-18 00:00:00), página 6

la misma facilidad, pero no se produjeron grietas, á no ser en algunos casos en que los impactos caían muy cerca de los bordes de las planchas, siendo en cambio las abolladuras ó deformaciones algo mayores y produciéndose ciertas señales muy marcadas, formando ondulaciones alrededor de los impactos. En los blancos en que la chapa se apoyaba sobre madera, la penetración en ésta era algo mayor, aunque sin llegar á 5 centímetros. El proyectil se reducía también á una pequeña lenteja de plomo, que se encontraba mezclada con los fragmentos de la chapa de acero.

La circunstancia de no tener disponibles planchas de mayores espesores, nos impidió extender algo más estos ensayos, como hubiera sido nuestro deseo. Solamente pudimos hacer constar, que dos planchas superpuestas, tanto de las de acero de crisol de 6 milímetros, como de las de acero dulce de 8 milímetros, no llegaban á ser perforadas, si bien en el primer caso quedaba la segunda plancha tan agrietada como la primera, presentando solamente una fuerte abolladura en el segundo y volatilizándose casi por completo el proyectil, pues tan sólo quedaba de él una pequeñísima lenteja, fuertemente adherida á la segunda plancha.

Haremos constar, por último, la curiosa circunstancia de que en algunos disparos se producía en el momento de chocar el proyectil con la plancha una viva luz, suficiente para poder ser observada aun estando el blanco bañado por la del sol en toda su intensidad.

7,5 centímetros, y aún podría reducirse éste, pues como el proyectil, una vez perforada la plancha, ha perdido la mayor parte de su peso, su forma y su movimiento de rotación, marchando acompañado de los fragmentos de acero, no está ya en condiciones de atravesar un espesor de madera que pase de 3 á 4 centímetros, ni aun cuando lo atraviesase podrían producir lesiones de importancia esas pequeñas partículas de ambos metales. Así es que, aunque no tuvimos ocasión de comprobarlo, por no haber encontrado chapas de acero de 3 ó 4 milímetros degrueso, es de suponer que con un espesor de acero mucho menor que el de las planchas sometidas á ensayo, se podría obtener la protección deseada, siempre que el forro de madera no bajase de la dimensión ordinaria del tablón, ó sea de 7,5 centímetros.

Aun cuando en una clase de fenómenos tan complejos como lo son las penetraciones de que nos ocupamos, parece que los cálculos a priori no han de ser de gran utilidad, y que sólo se podrán deducir conclusiones seguras de los resultados de la experiencia, vamos, sin embargo, á dar algunas breves indicaciones acerca de las fuerzas que en ellas entran en juego, y las transformaciones que sufren ó trabajos que realizan, para poder comprobar que algunas veces podrían presumirse con bastante aproximación los resultados que da la experiencia.

El proyectil Mauser sale de la boca del fusil con una velocidad de 710 metros por segundo, que para un peso de 11,2 gramos representa una fuerza viva de 288 kilogramómetros. En el momento del choque con la plancha, una gran parte de esa energía se transforma en calor, que elevando bruscamente la temperatura de la bala, la funde y volatiliza en parte, calentando también un poco la plancha, y el resto se emplea en el trabajo mecánico de abollar ésta, arrancar un trozo de ella, de sección aproximadamente igual á la de aquélla, triturándolo y haciéndolo penetrar, acompañado del trozo de bala que se mantuvo en estado sólido, dentro de la madera.

La dificultad de precisar la energía necesaria para verificar este trabajo de abollamiento, arranque y penetración, nos induce á indagar si será más fácil calcular la transformada en calor, deduciéndola del trabajo que se gasta en producir la fusión y volatilización observadas. Suponiendo que resultase elevada á 1.000 grados la temperatura de una mitad del plomo y níquel de la bala (que aunque en parte llegará á más de 1.500 para producir la viva luz que se observa en algunos disparos,

III

De las observaciones que quedan consignadas podemos deducir que las planchas de acero de 6 á 8 milímetros no son por sí solas blindaje suficiente para quedar á prueba del fusil mauser español, cuando se dispara á quemarropa, como puede ocurrir en los intentos de sorpresa ó ataque brusco á las fortalezas: que para contar con una protección eficaz se necesitarían espesores casi de 12 milímetros de crisol y de 14 á 15 del dulce, si bien el primer material siempre resultaría poco adecuado para este objeto por su fragilidad. En cambio, si se colocan esas planchas sobre madera, mejoran considerablemente las condiciones del blindaje y se puede reducir en gran proporción los espesores del acero, que es el material que pesa y alcanza mayor precio, puesto que vemos que las planchas ensayadas quedaban perfectamente á prueba con un espesor de madera del grueso de tablón ordinario, ó sea de